6 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



Die Farbe ist in den Dünnschliffen aus den verschiedenen Lokalitäten 

 immer rein und intensiv grün, ohne braunliche Nuance. 



Die Spinelle sind häufig (s. die Tafel, Fig. i — 3) ganz voll von 

 mikroskopisch — oder submikroskopisch — feinen Interpositionen, die 

 in so weit reichlicher Menge vorhanden sein können, dass der Spinell 

 Im Dünnschliff der üblichen Dicke an gewissen Stellen beinahe un- 

 durchsichtig wird. Diese Interpositionen, die auch in der Abhandlung 

 von Sjögren (1893) besprochen wurden, sind grau oder grauschwarz, 

 nicht aber ganz dunkelschwarz. Bisweilen sind sie in den inneren Partien 

 der grösseren Spinellkrystalle angehäuft, während dagegen die Perepherie 

 beinahe frei von Interpositionen ist (s. die Tafel, Fig. 3). — Bei der 

 chemischen Isolirung des Spinells von Solnördal, No. 8, mit Schwefel- 

 säure-Flusssäure scheinen die Interpositionen in Lösung gegangen zu 

 sein. — Das stoffliche Material der Interpositionen war ziemlich sicher 

 anfänglich in fester Lösung in dem Spinell enthalten; bei der Abkühlung 

 fand aber eine Ausscheidung aus der festen Lösung statt. Die Zusammen- 

 setzung der Interpositionen ist wahrscheinlich (Fe, Mg)Fe204, mit einer 

 ganz niedriger Menge von Aluminat (s. hierüber unten, S. 16). 



Der sogenannte » Titdiiotiiaguetit'- der Titanomagnetitspinellite oder 

 im allgemeinen der gabbroidalen Titaneisenerzaussonderungen lässt sich 

 bei genügender Feinpulverisirung durch magnetische Separation in ein 

 magnetisches Produkt, Magnetit, und in ein unmagnetisches Produkt, 

 Ilmenit, trennen. Bei Korngrösse von Maximum o. i mm. des Pulvers 

 enthällt das aus einigermassen grobkörnigem Titanomagnetit-Erz mit 

 ca. 8 "/o TiOo magnetisch isolierte Magnetit gelegentlich gar unterhalb 

 I % TiOo (0.96 0/0 TiO^., 0.40 % TiO.,), und bei noch feinerer Zer- 

 kleinerung würde sich die Titansäure-Menge zweifellos noch weiter 

 vermindern. — Bei mehr feinkörnigem Erz ist eine Pulverisirung zu ganz 

 feinem Korn nötig um einen einigermassen an TiO^ armen Magnetit 

 durch den Magnet auszuziehen. 



Es folgt hieraus, dass der Titanomagnetit im allgemeinen eine 

 mechanische Mischung aus Magnetit und Ilmenit darstellt. Ob eine ganz 

 geringe Menge von Titansäure, wie Fe^TiO^ oder als eine nahestehende 

 Titansäure-Komponente, in die Konstitution des Magnetits hineingehen 

 kann, ist freilich noch nicht entschieden. 



Die hier ganz kurz referierte Untersuchung über die magnetische 

 Separation des Titanomagnetits ist namentlich von Prof Dr. P. Farup 

 ausgeführt und in meiner Arbeit »Xorges Jernmalmforekomster« (Publika- 

 tion No. 51 der norwegischen geologischen Untersuchung, 1910 und als 

 Bericht No. II des norwegischen elektrometallurgischen Komités, 1910) 



